Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 9

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
Приложение № 5
към чл. 27
Раздел I
Подготовка на пробите и образците за определяне
състава на влакната на текстилни продукти
1. Приложение
Приложението описва процедурите за получаване
на лабораторни проби с подходящ размер за предвари-
телна обработка за количествен анализ (т.е. с маса не
по-голяма от 100 g) от лабораторна пробна маса, както
и за подбор на образци от лабораторни проби, предва-
рително обработени за отделяне на невлакнести със-
тавки, като в някои случаи е необходимо да се обработи
и отделният образец.
2. Определения
2.1. “Източник” е това количество от материала,
което се оценява на базата на серия от тестови резулта-
ти. Той може да съдържа например всичкия материал
в дадена доставка; всичкия плат, изтъкан от определен
стан; партида прежда, бала или група бали необработе-
но влакно.
2.2. “Лабораторна пробна маса” е тази част от източ-
ника, която се взема за представяне на целия материал
и която е в наличност в лабораторията. Размерът и ес-
теството на пробната маса трябва да са достатъчни, за да
се преодолее адекватно нехомогенността на източника
и да се улесни работата в лабораторията. По отношение
на готови изделия се прилага т. 7 от този раздел.
2.3. “Лабораторна проба” е тази част от лаборатор-
ната пробна маса, която се подлага на предварителна
обработка за премахване на невлакнести съставки и
от която се взема образец. Размерът и естеството на
пробната маса трябва да са достатъчни, за да се прео-
долее адекватно нехомогенността на пробната маса
съгласно т. 1.
2.4. “Образец” е тази част от материала, избрана от
лабораторната проба, която трябва да даде индивидуа-
лен тестов резултат.
3. Принцип на работа
Лабораторната проба се избира така, че да е с качес-
тва, характерни за цялата пробна маса.
Образците се вземат от лабораторната проба по
такъв начин, че всяка от тях да е с качества, характерни
за лабораторната проба.
4. Вземане на проби от свободни влакна
4.1. Неориентирани влакна
Лабораторната проба се получава от произволно
избрани папери от пробната маса. Цялото количество от
пробата се смесва добре чрез устройство за разчепкване.
Устройството за разчепкване може да се замени от сме-
сител или влакната могат да са смесени по метода “па-
пери и брак”. Лентата или сместа се обработват, като се
включат свободните влакна, както и тези, които са за-
лепнали за устройството за смесване или за предвари-
телна обработка. Избират се от лентата или сместа, от
свободните влакна и от залепналите за устройството влак-
на проби, пропорционални на съответните маси.
Ако разчепканата лента остане цяла след предва-
рителната обработка, се избират проби по начина,
описан в т. 4.2. Ако разчепканата лента е разрушена от
предварителната обработка, всяка проба се избира, като
се отделят произволно най-малко 16 малки папери с
подходящ и приблизително равен размер и след това
се смесват.
4.2. Ориентирани влакна (кардни влакна, ленти,
ленти на руло, предпрежда).
От произволно избрани части от лабораторната
пробна маса се изрязват напречно не по-малко от 10
части, всяка с маса от около 1 g. Така получената про-
ба се обработва. Отново се съединяват частите, като
се нареждат една до друга и се взема образецът, като
се срежат така, че да се обхване част от всяка от 10-те
дължини.
5. Вземане на проби от прежда
5.1. Прежда в опаковки или в банки
Вземат се проби от всички опаковки от пробната маса.
Изваждат се подходящите непрекъснати равни дъл-
жини от всяка опаковка или като се навиват гранчета с
еднакъв брой намотки, или по някакъв друг начин. В
случай че опаковките могат да се монтират в подходя-
ща кошница, няколко от тях може да се навиват еднов-
ременно. Обединяват се дължините на отделните части
в общо гранче или къделя. В общата дължина трябва да
има равни дължини от всяка опаковка.
Лабораторната проба се обработва.
Вземат се образци от пробата, като се изрязват сно-
пове прежда с равни дължини от общата част. Снопът
трябва да съдържа от всички прежди в пробата.
Ако тексът на преждата е t и броят на опаковките,
избрани от пробната маса, е n, то за да се получи проба
от 10 g, дължината на преждата, която трябва да се
извади от всяка опаковка, е 106/Nt cm.
Ако стойността nt е висока, т.е. повече от 2000, се
навива по-тежко гранче и се срязва напречно на две
места, за да се получи къделя с подходяща маса. Краи-
щата на всяка проба под формата на къделя трябва да
са здраво завързани преди предварителната обработка
и образците трябва да се вземат далеч от възлите.
5.2. Прежда на основа
Пробата се взема, като се изреже част от края на
основата не по-къса от 20 cm, която да съдържа от всич-
ки нишки в нея, с изключение на кантиращите нишки,
които се отстраняват. Снопът нишки се завързва близо
до единия му край. Ако пробата е твърде голяма за
предварителна обработка като цяло, трябва да се раз-
дели на две или повече части, всяка от които трябва да
е завързана. След това частите отново се съединяват,
след като всяка от тях е била обработена отделно. Взе-
ма се образец, като се изреже подходяща дължина от
пробата по-далеч от възела. Той трябва да съдържа от
всички нишки на основата. За основа от N нишки с текс
t дължината на образец от 1 g е 105/Nt cm.
6. Вземане на проби от плат
6.1. От пробна маса, съставена от единично парче, с
качества, характерни за плата.
Изрязва се диагонално ивица от единия ъгъл до дру-
гия и се отделят кенарите. Тази ивица е пробата. За да се
получи проба от “x” g, площта на ивицата трябва да е:
(Ч 104)/G сm2, където G е масата на плата в g/m2.
Лабораторната проба се обработва и след това иви-
цата се срязва напречно на 4 равни части, които се нас-
лагват една върху друга.
Вземат се образци от която и да е част на наплас-
тената материя, като се срежат всички слоеве, така че
всеки образец да съдържа равни дължини от всеки слой.
Ако платът е с тъкан десен, широчината на пробата,
измерена перпендикулярно на направлението на осно-
вата, трябва да е не по-малка от една стъпка на десена.
Ако при това положение пробата е твърде голяма, за да
бъде обработвана като цяло, тя се срязва на равни час-
ти, които се обработват отделно и се наслагват една
върху друга преди избора на образец. Съответните час-
ти на десена трябва да не съвпадат.
6.2. От пробна маса, състояща се от няколко парче-
та—всяко парче се обработва, както е описано в 6.1, и
се посочва отделно всеки резултат.
7. Вземане на проби от готови изделия
Пробната маса представлява готово изделие или част
от такова с качества, характерни за целия продукт.
Където е необходимо, се определя частта на отдел-
ните детайли от продукта, които не са с еднакъв влак-
нест състав, за да се провери съответствието с чл. 18—
24 от наредбата.
Избира се проба с качества, характерни за частта от
готовото изделие, чийто състав трябва да е обозначен
на етикета. Ако изделието има няколко етикета, се
избират проби, които да представят всяка част, на коя-
то съответства етикет.